166 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



de 42,002 por ciento de SO3 y 17,96 por ciento de óxidos, equivalente 

 a áSáOG^^SOO de coagulante sólido de 35,079 por ciento de SO3 y 15 

 por ciento de óxidos para las diez cubas, es decir, a expensas de 

 25366^-07 de ácido sulfúrico Aa y 60.000 kilogramos de tierra B. 



Este cálculo de rendimiento, tomando como base la proporción de 

 anhídrido sulfúrico, se consigna como simple dato ilustrativo, para 

 verificar, comparativamente, el obtenido tomando como base la pro- 

 porción de óxidos. La diferencia entre ambos cálculos es sólo de 2,04 

 por ciento en desfavor del rendimiento deducido, tomando como base 

 el anhídrido sulfúrico. Ahora bien : siendo los óxidos de aluminio y 

 de hierro los que determinan el valor real del coagulante alumino 

 férrico, en todos los cálculos se ha adoptado el rendimiento del coagu- 

 lante tomando como base la proporción de óxidos. 



Por otra parte, comparando la cantidad de 15227''=622 de anhídrido 

 sulfúrico del total de los líquidos de lavaje con la de 14846''-760 de 

 anhídrido sulfúrico deducido de los 25366''=07 de ácido sulfúrico em- 

 pleado, resulta una diferencia aparente de -2,50 por ciento entre am- 

 bos cálculos, pues ésta se reduce notablemente si se tiene en cuenta 

 la cantidad (más de 300 kg.) de anhídrido sulfúrico existente en la 

 tierra y agua del río empleadas. 



Relacionando los óxidos de la tierra B con los del coagulante E, se 

 deduce que : de 60.000 kilogramos de tierra B con 18,35 por ciento de 

 óxidos de aluminio y de hierro, se obtienen 6647''°302 de óxidos en 

 los líquidos de los cuatro lavajes, que corresponden a 37011''»302 de 

 coagulante sólido E de 17,96 por ciento de óxidos, es decir, que se 

 utilizan el 60,37 por ciento de óxidos de aluminio y de hierro conte- 

 nidos en la tierra. 



Refiriendo el rendimiento de óxidos directamente a la cantidad de 

 tierra empleada, se tiene que 60.000 kilogramos de tierra suminis- 

 tran 6647''=302 de óxidos de aluminio y de hierro, es decir, 11,07 por 

 ciento. 



Este rendimiento demuestra la conveniencia de haberse adoptado, 

 para la elaboración del coagulante alúmino-férrico, esta clase de tie- 

 rra (loess), pues las arcillas naturales, en general, exigen una calcina- 

 ción previa antes de someterlas, con éxito industrial, al ataque del 

 ácido sulfúrico. 



Sometiendo a un examen detenido los datos que anteceden y 

 tomando también en consideración las diferencias del cálculo consig- 

 nadas entre los resultados que suministran los análisis de los produc- 

 tos de fabricación en el laboratorio y el rendimiento de la fábrica. 



